조제 직후 의 점착 시트 를 사용 하 여 , 상기 한 단차 흡수성 평가 와 마찬가지 로 , 점착 시트 의 한쪽 면 에 편광판 , 다른 쪽 면 에 흑색 잉크 가 주연 부 에 프레임 형상 으로 인쇄 된 유리판 을 접합 한 시료 를 제작 하 였 다 . 이 시료 에 , UVA 의 에너지 밀도 300 mW / ㎠ 의 UV 램프 를 사용 하 여 , 유리판 측 의 면 으로부터 적산 광량 약 1000 mJ / ㎠ 의 자외선 을 조사 하 여 , 점착제 를 광 경화 시킨 후 , 85 ℃ 의 오븐 내 에 72 시간 투입 하 였 다 . 오븐 으로부터 취 출한 시료 에 대해 , 상기 한 단차 흡수 시험 과 마찬가지 의 방법 으로 기포 의 유무 를 확인 하 고 , 기포 가 확인 되 지 않 은 것 을 OK , 기포 가 확인 된 것 을 NG 로 하 였 다 .